VARIAZIONE DI VOLUME DI ALCUNI METALLI 33 



studio del bismuto. Accenno però fin d"ora che per lo stagno, 

 che ho già studiato contemporaneamente al bismuto, contraria- 

 mente alle osservazioni di Niess e Winkelmann ed in appoggio 

 a quelle del M'iedemanii. ho riscontrato un notevole aumento di 

 volume nell'atto della fusione. 



STUDIO DEL BISMUTO 



Metodo Sperimentale. 



Ho incominciato la serie delle mie esperienze collo studio del 

 bismuto, mosso anche dal desiderio di esaminare se si manifesti 

 nel bismuto liquido un massimo di densità. 



11 metodo che a me sembra il più opportuno, e che forse è 

 l'unico che si presti ad uno studio abbastanza esatto della dilata- 

 zione dei metalli fusi, è il metodo dilatometrico. Esso vale natural- 

 mente per i metalli facilmente fusibili, ed è legato a difficoltà 

 pratiche non lievi; ragione per cui al principio delle mie ricerche 

 ebbi molto a dubitare della possibilità del suo impiego. 



Un problema pratico da risolvere è anzitutto quello del per- 

 fetto riempimento di un dilatometro di noto volume, con bismuto 

 metallico. 



Nelle prime prove mi parve di poter raggiungere l'intento, 

 introducendo nel dilatometro il metallo ridotto in polvere sot- 

 tile, la quale, raccolta nel serbatoio, può venire fusa con faci- 

 lità. Operando in tal maniera, rimane però nell'interno dell'ap- 

 pareccliio una massa metallica coperta da uno strato di ossido, 

 che producendo delle scabrosità, non permette al metallo fuso di 

 aderire per bene alla superficie del vetro. 



Siccome poi la solidificazione del bismuto è accompagnata dal 

 noto aumento di volume, cos'i per schivare la rottura del dila- 

 tometro è necessario di non riempirlo completamente di metallo. 

 Se per caso il bismuto liquido, oltre al trovarsi nel bulbo del 

 dilatometro, ne riempie in parte anche il tubo, avviene che la 

 prima porzione di metallo che si solidifica è appunto quella con- 

 tenuta in quest'ultimo ; raff"reJdandosi essa più rapidamente, causa 

 la sua piccola massa , rimane allora nel tubo come un tappo 

 solido, che si oppone alla dilatazione del metallo del serbatoio 



Atti R. Accad. - Parte Fisica — Voi. KXII. 3 



